SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 1904. 5l9 



H= 9,42 



» L'écart moyen de chaque mesure sur la valeur moyenne est d'en- 

 viron 0,8 pour 100. En outre, comme le montrent les Tableaux précédents, 

 le nombre des écarts positifs est sensiblement égal à celui des écarts 

 négatifs. 



u Ces expériences confirment, avec une approximation plus grande, les 

 résultats précédemment obtenus ; l'énergie consommée par cycle est, dans ces 

 limites de fréquence, indépendante de la vitesse avec laquelle le cycle d'aiman- 

 tation est parcouru. « 



CHIMIE MINÉRALE. — Constitution et propriétés des aciers au tungstène. 

 Note de M. Léo.v Gcillet, présentée par M. A. Ditte. 



« Nous avons étudié les aciers au tungstène en suivant les méthodes 

 que nous avons employées dans nos recherches précédentes. 



« Aciers bruts de forge. — Leur micrograpliie est relativement simple; on peut, 

 en eftet, les ramener à deux types très nets; les aciers perïitiques d'une part, les aciers 

 à constituant spécial d'autre part; ce constituant apparaît en blanc dans l'attaque à 

 l'acide picriqiie, en noir dans l'attaque au picrate de soude en solution sodique, ce qui 

 le rapproche de la cémentite. D'autre part, on peut, par simple cémentation, trans- 

 former un acier perlitique en acier à constituant spécial; celui-ci est donc un carbure. 

 JVouh n'avons pas encore pu l'isoler. Plus il j a de carbone moins il faut de tungstène 

 pour obtenir ce carbure. 



» Voici d'ailleurs la classification de ces aciers pour des teneurs d'environ 0,200 et 

 0,800 pour 100 de carbone : 



Aciers 



Classes. Microslruclures. à 0,200 pour 100 G. à o.Soo pour 100 G. 



I perlite de o à 10 pour 100 W de o à 5 pour 100 W 



11 constituant spécial W> 10 pour 100 W > .5 pour 100 



